178 



Graz, den 23. Juni 1888. 



Ueber die künstliche Bildung von Muscovit, Biotit und 

 Lepidolith. 



Am 2. Mai sandte ich an die K. Akademie der Wissenschaften in 

 Wien eine vorläufige Mittheilung über die gelungene Bildung von Glimmern 

 ein. Demnach bildet sich aus Thonerde-Hornblende und -Augit Biotit, aus 

 Pennin, Glaukophan, Phlogopit, wenn diese Mineralien mit Fluormagne- 

 sium und Fluornatrium bei Bothgluth geschmolzen werden. Ebenso erhält 

 man Biotit, wenn man das Silikat K 2 Al 2 Si 2 8 -J- Mg 2 Si 4 mit Fluor- 

 natrium und Fluormagnesium schmilzt. Ersetzt man Mg 2 Si 4 durch 

 Fe 2 Si 4 so erhält man eisenhaltige Biotite. 



Kaliglimmer erhält man, wenn man K 2 Al 2 Si 2 8 mit K Fl, Si Fl 2 und 

 K Fl, Na Fl sowie Al 2 Fl 3 bei Bothgluth schmelzt, doch bildet sich daneben 

 mehr oder weniger ein tetragonales, skapolithartiges Mineral. 



Aus thonerdefreiem Augit und Hornblende erhält man Olivin und 

 Augit, aber natürlich keinen Glimmer. 



Seither habe ich weitere Versuche unternommen, welche durch Zu- 

 sammenschmelzen von Granat und Andalusit mit Fluoriden sehr 

 schöne Besultate ergaben, und über die ich hier vorläufig kurz berichten will, 



1. Bildung von Biotit aus Granat. 

 Schmilzt man Pyrop oder Almandin mit Fluornatrium und Fluor- 

 magnesium, so ergiebt sich eine dunkelbraune oder dunkelgrüne krystalline 

 Schmelze, in der sich schon mit freiem Auge zahlreiche bis 1 mm. grosse^ 

 hexagonal begrenzte, tombackbraune oder grünliche Glimmerblättchen 

 zeigen. Je nach dem Eisengehalte des Granates ist die Farbe mehr oder 

 weniger dunkel, bei eisenarmen eine grünliche oder nahezu blassgrüne, bei 

 eisenreichen eine braune. Der Glanz ist der der natürlichen Glimmer: 

 auf der Basis metallartiger Perlmutterglanz; die Ähnlichkeit des Kunst- 

 produktes mit Biotit vom Vesuv ist eine sehr grosse. Im polarisirten 

 Lichte zeigen die Schnitte parallel OP bei convergenter Beleuchtung ein 

 deutliches Axenbild nahezu einaxig, oder mit kleinen Axenwinkeln bis höch- 

 stens ca. 15°. 



Doppelbrechung negativ. Die übrigen Schnitte polarisiren lebhaft,, 

 zeigen starken Pleochroismus , lichtgelb bis rothbraun. Die Spaltbarkeit 

 ist sehr deutlich. 



Das spec. Gewicht schwankt je nach dem Eisengehalt; zwei Be- 

 stimmungen ergaben Werthe von 3.085 und 2.90. 



Die Härte ist 3. In HCl sind sie unlöslich. Als Nebenproduct bil- 

 dete sich, wie fast immer bei derartigen Versuchen, Spinell. 



2. Bildung von Muscovit. 

 Sehr schöne Krystalle erhält man, wenn man Andalusit mit KF1, 

 SiFl 2 und Al 2 Fl 3 , im Verhältniss 4 : 3 : 1 bei beginnender Bothglut schmilzt; 

 die Temperatur darf nicht bis zur lichten Bothgluth steigen, da sonst der 

 Glimmer zerstört wird. Man erhält eine grünlich gefärbte Schmelze, mit 



